577 



Wasser 32,610 



Kalk 14,029 



Natron (nach Abzug des an Chlor gebundenen Natriums) 5,170 



Borsäure (aus der Diflerenz berechnet) 46,464 



Chlor-Natrium 1,887 



Ohne Zweifel ist dieses Mineral das nämliche, welches Hydroborocal- 



cit genannt und von Ulex beschrieben und zerlegt wurde. Es stammt 



aus dem südlichen Peru. 



Bergemann: feldspathiger Bestandtheil des Zirkon -Syenits 

 (Verhandl. der Niederrhein. Gesellsch. 183S, Mai 5). Wie angenommen 

 wird, besteht dieses Gestein, abgesehen von allen fremden Einschlüssen, 

 aus Hornblende und Kali-Feldspatb. Der Vf. hat seine Untersuchungen 

 auf die gelblichen, oft braunlichen Theile dieses Syenits, der ein weniger 

 frisches Ansehen besitzt, ausgedehnt. Es zeigen jene Theile die charak- 

 teristischen Eigenschaften des Fekispathes in geringerem Grade; sie ent- 

 halten bei ihrer etwas abweichenden Farbe die grössere Menge der frem- 

 den Einschlüsse; in ihrer zweiten Spaltungs-Fläche sind sie weniger 

 glänzend und lassen sich der ersten nach leichler zerschlagen, als Feldspalh. 

 Ihr ganzes Ansehen ist mehr das einer zum Thcil zersetzten Masse. Die 

 zur Untersuchung mit grösster Sorgfalt ausgewählten, unter einander voll- 

 kommen homogenen Bruchstücke hatten das spezifische Gewicht 2,726, 

 frischer Feldspath dagegen 2,60. Bei gelblicher und braunlicher Farbe ist 

 die Masse in dünnen Splittern durchscheinend, in der Haupt-Spaltungsfläche 

 stark glänzend. Bei Löthrohr-Versuchen verhält sie sich wie Feldspatb- 

 Masse, die durch ein wenig Eisen verunreinigt ist. Säuren greifen das 

 Mineral stark an, zersetzen es aber bei Weitem nicht vollständig. Die 

 Analyse ergab folgende Bestandlhcile (A): 



(A) 



Kieselsäure .... 61,85 



Thonerde 16,45 



Eisenoxyd .... 1,90 



Ceroxyd 5,08 



Kali 3,78 



Natron 7,50 



ßittererde 1,48 



Kalkerde 0,46 



Phosphorsäure ( „ 



T.» <► ( • • Spuren 



Mangan ) ^ 



Glüh-Verlust .... 1,04 

 Das Sauerstoflf-Verhältniss von R + zu den Se.squioxyden und der 

 Kieselsäure ist in (A) nahezu wie 1:3:9. Das Ceroxyd enthält seine 

 gewöhnlichen Begleiter, Lanthan und Didym, und diese verhältnJssmässig 

 in grösserer Menge, als sie in dem aus Cerit dargestellten Oxyd vorhan- 

 den sind. 



Jahrgang ISö8. Ji7 



(B) 



(C: 0,351 



Grm.) 



66,30 



0,060 Grm. 



17,98 



- 



n 



1,85 



0,021 



» 



0,20 



0,160 



»> 



3,78 



— 





7,50 



Spur 





0,65 



Spur 





0,11; (kohls.) 0,080 



0,030 



